1413

日本建築学会大会学術講演梗概集（中国） 2008年 9 月

常圧蒸気養生後の遠心成形高強度コンクリートの収縮特性に関する実験的研究（その２．自己収縮，内・外面の収縮特性）○菅一雅 1*
田中佑二郎 1*

正会員
同常圧蒸気養生
乾燥収縮

遠心成形
自己収縮

一浩 2*

小島

高強度コンクリート

１．はじめに
本報告では，各種調合条件による遠心成形高強度コン表－１

クリートの常圧蒸気養生後に測定した自己収縮ひずみに

No.

W/B%

123423523623721s/a%

調合種類

Wkg/m3

ずみと自己収縮の差から水分逸散による収縮ひずみを求め検討を行った。また，遠心成形作用による内・外面の収縮特性の違いについても検討を行った。

収縮低減剤

130―

2.2―

130―

2.2

1.5２．実験結果
２．１ 各調合条件の自己収縮ひずみ
自己収縮試験は，表－１に示す６種類の調合条件の試
験体を用いて行った。各試験体の内・外面で測定した測12013050
自己収縮ひずみ(×10 ）No.1
No.6-6自己収縮はいずれの各試験体においても材齢とともに増加する傾向を示した。自己収縮ひずみは，乾燥収縮ひずみと同様に，収縮低減剤および膨張材を添加した No.4，No.5 が小さくなる傾向を示した。
W/B の違いをみると，既往の報告 1)と同様に W/B が小さい試験体ほど自己収縮ひずみが大きくなる傾向を示し，

00510

図－１

水分逸散による収縮ひずみの算定

材齢28日乾燥収縮ひずみ(×10 -6 )ったものと考えられる。

――

3.0―

No.4
No.7

No.5
No.81520
材齢（日）

2530

各材齢の自己収縮ひずみ-300
水分逸散収縮自己収縮-250-200-150-100-500(1)式に示すように，乾燥収縮ひずみと自己収縮ひずみ

No.1外 No.1内 No.4外 No.4内 No.5外 No.5内調合種類の差を水分逸散による収縮ひずみ（以下，水分逸散収縮
図－２
材齢28日乾燥収縮ひずみ(×10 -6 )ひずみ）として求めた。

水分逸散収縮ひずみ＝乾燥収縮ひずみ－自己収縮ひずみ(1)
各調合および内・外面の材齢 28 日における自己収縮ひずみと水分逸散収縮ひずみの関係を図－２～３に，乾燥収縮ひずみに対する各収縮ひずみの比を表－２に示す。
混和材の影響をみると，収縮低減剤を添加した No.4 は，自己収縮ひずみ，水分逸散収縮ひずみとも小さくなる結果となった。膨張材を添加した No.5 では，自己収縮ひずみは小さくなるが水分逸散収縮ひずみは膨張材を添加しない No.1 と同等の値となった。

―-100

また，単位水量を 120kg/m3 と低減した No.6 は最も自己水和結合材が増加するため，自己収縮ひずみが大きくな

2.2
2.6-50多く存在することによる影響と考えられる。

練りのコンクリートでは，単位水量低減によりさらに未5―-150

常圧蒸気養生後でも，W/B が小さいほど未水和結合材が形コンクリートで用いるような単位水量を低減した超硬10825130―
1.8―*1 混和材はセメントに対する置換率を表わす*2 混和剤はＢ：結合材(セメント+混和材)に対する添加率を表わす

定値を平均した自己収縮ひずみ履歴を図―１に示す。

収縮が大きくなる傾向を示した。このことから，遠心成

高強度混和材

混和剤 %

膨張材

13040

混和材 %

高性能減水剤ついて検討するとともに，その１で報告した乾燥収縮ひ２．２

同各調合・部位の材齢 28 日収縮ひずみ(No.1～5)-300-250

水分逸散収縮自己収縮-200-150-100-500
No.6外

図－３

No.6内

No.7外 No.7内
調合種類

No.8内

各調合・部位の材齢 28 日収縮ひずみ(No.6～8)

Study on Shrinkage Property of High Strength Concrete by Centrifugal Compaction after Steam Curing(Part2.Autogeneous Shrinkage , Shrinkage Property of Inside and Outside)―825―

No.8外SUGA Kazumasa et al.

単位水量の影響をみると，130kg/m3 の No.1 に比べ，3リート杭により近い試験体形状で内・外面の収縮ひずみ120kg/m の No.6 は，水分逸散収縮ひずみが減少する傾向を評価する試験を行い，既製コンクリート杭内面に発生を示した。自己収縮と水分逸散収縮ひずみの比率は，単するひび割れの抑制対策について検討したい。

位水量を低減するほど自己収縮ひずみの比率が増加する

参考文献
1) 田澤，宮沢，佐藤，小西：コンクリートの自己収縮，傾向を示した。

コンクリート工学年次論文報告集，Vol.14，No.1，

W/B の違いによる影響をみると，W/B を小さくするほpp.561～566，1992.5

ど水分逸散収縮ひずみが小さくなる傾向を示し,逆に自己2)収縮ひずみの比率が大きくなる傾向を示した。
内・外面による違いをみると，混和材を添加していな
い調合 No.1,6,7,8 では，外面に比べ内面水分逸散収縮ひず

菅，桝田：遠心成形高強度コンクリートの力学特性に及ぼす微細空隙の影響に関する研究，日本建築学会構造系論文集，No.610，pp.7～12，2006.12
表－２ 内・外面の材齢 28 日における各収縮ひずみの乾燥収縮ひずみに対する比みの比率が大きくなる傾向を示した。これは，遠心成形による内面部の単位水量が増加したため，水分逸散収縮

外面調合種類ひずみが増加したものと推測される。また，W/B=23%以

内面自己収縮水分逸散収縮自己収縮

水分逸散収縮

No.1

0.51

0.49

0.440.56

No.4

0.30

0.70

0.370.63

No.50.250.75

0.280.72

No.60.620.38

0.580.42

縮ひずみ，水分逸散収縮ひずみの関係をそれぞれ図－４，No.70.590.410.430.57５に示す。

No.80.390.610.350.65

下の No.1,6,7 では，内面に比べ，外面の自己収縮ひずみが若干増加する傾向を示した。これは，内面と外面部の細孔容積の違い 2)などの影響が考えられるが，今後の課題とし，継続した長期測定結果により検討したい。
２．３

各収縮ひずみと質量変化率の関係

各材齢時による質量変化率と内･外面を平均した乾燥収乾燥収縮ひずみは質量変化率の増加とともに増加する

0傾向を示すが，その関係はそれぞれの調合条件により異-6乾燥収縮ひずみ(×10 )なる傾向を示した。一方，水分逸散収縮ひずみは，収縮低減剤を添加した No.4 を除いた調合の質量変化率とひずみの関係が高い相関性を示した。このことから，(1)式で求めた水分逸散収縮ひずみにより，質量変化率に伴う収縮作用をよく評価できることが判った。
３．まとめ
当該研究で得られた結果を以下に示す。
(1) 常圧蒸気養生後の遠心成形高強度コンクリートの自己-50No.4No.6No.8-100-150-200-2500.00

収縮ひずみは，収縮低減剤，膨張材を添加すると低減

0.050.100.150.20

質量変化率(%)

し，単位水量を低減するほど，また W/B を小さくす

図－４るほど増加する傾向を示した。

各調合の乾燥収縮ひずみと質量変化率の関係

0
水分逸散収縮ひずみ(×10 -6 )(2) 乾燥収縮ひずみと自己収縮ひずみとの差で求めた水分逸散収縮ひずみは，単位水量を低減するほど，またW/B を小さくするほど減少する傾向を示した。
(3) 収縮低減剤や膨張材を添加した以外の調合の内面は遠心成形効果により水分逸散収縮ひずみが外面に比べ増加する傾向を示した。
(4) 水分逸散収縮ひずみは，質量変化率に伴う収縮作用をよく評価できた。
今回の実験では，試験体の形状や肉厚が小さいことも-50-100-150-200-2500.00あって遠心成形による内・外面の収縮ひずみ差について

No.1
No.5
No.7

No.4
No.6
No.8

0.05

0.10

0.15

0.20

質量変化率(%)

十分な評価はできなかった。今後は，実際の既製コンク*1 ジャパンパイル*2 ジャパンパイル製造

No.1
No.5
No.7

図－５

各調合の水分逸散収縮ひずみの質量変化率の関係

JAPAN PILE CORPORATIONJAPAN PILE PRODUCTS CORPORATION―826―